228 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Le meilleur procédé reste donc jusqu'à présent l'électrolyse avec une 

 cathode de plomb fondu. On peut ainsi obtenir des alliages très riches en 

 calcium, surtout en observant les indications fournies par M. Rathenau (') 

 sur l'électrolyse d'un mélange de chlorure et de fluorure de calcium. 



Propriétés. — Les alliages de plomb et de calcium que nous avons pré- 

 parés sont plus durs que le plomb et moins malléables; leur coupure est 

 brillante, mais elle se ternit rapidement à l'air. 



Si on les chauffe à l'air, le calcium s'oxyde le premier en donnant de la 

 chaux et de l'azoture de calcium qui protègent en partie le plomb contre 

 l'oxydation. L'eau les attaque lentement à froid, plus vite à l'ébullition, en 

 donnant de la chaux et du ])lomb en poudre. L'acide azotique les attaque 

 rapidement en donnant des azotates; les acides sulfurique et chlorhydrique 

 agissent plus lentement à cause de l'insolubilité des sels de plomb 

 formés. 



Nous avons cherché à augmenter la teneur en calcium de l'alliage à 

 21 pour loo en le chauffant dans le vide de façon à distiller l'excès de 

 plomb. 



L'opération a été faite dans un tube de porcelaine; un couple ])latiue, 

 plaliue iridié, relié à un galvanomètre, dcninait la tempéialure; ce couple 

 était protégé par un tube tle fer dont il était isolé au moyen de fil 

 d'amiante. 



La température fut maintenue entre 900° à 1000° au moyen d'un four 

 Deville chauffé avec un chalumeau Schlœsing. Après 20 minutes de chauffe 

 la composition de l'alliage avait fort peu \arié, il renfermait 22,5 de calcium, 

 77, I de plomb et des traces de silice provenant de la couverte. Le plomb 

 qui avait distillé s'était réuni dans les parties froides du tube de chaque côté 

 de la nacelle. Ce plomb ne contenait j)as de calcium, ce dernier métal 

 avait été absorbé par la couverte qui était fortement attaquée. 



Nous avons ensuite répété la même expérience en incorporant à l'alliage 

 primitif un excès de plomb. Dans trois opérations nous avons pris : 



loK d'alliage à 21 pour 100 et 2oS de [)lomb pur et nous avons chauffé 

 respectivement une demi-heure, une hein-e et une heure et demie entre 

 gSo" et 1 100°. La nacelle de fer était recouverte d'une lame de même métal 

 pour proléger l'alliage contre la chute d'impuretés, provenant de l'attaque 

 de la couverte. 



(') IUthenau, Zeilschrifl f. Elektroclieniie, l. X, 1904, p. 5o8. 



